De ecke: Über den Magneteisensand der Insel linden. 
143 
Elektromagneten der Rest von Magnetit und das magnetische 
Titaneisen ausgezogen. Da Versuche einer weiteren mecha¬ 
nischen Trennung des hauptsächlich aus Granat, Titaneisen, 
Rutil und Zirkon bestehenden, nicht magnetischen Rückstandes 
keine befriedigenden Resultate ergaben, wurde derselbe zur 
Entfernung des Titaneisens und der leichter zersetzbaren 
Silikate längere Zeit mit warmer Salzsäure digerirt. Es blieb 
nur Turmalin, Zirkon, Rutil und Granat zurück, welch’ letz¬ 
terer mit Flusssäure zersetzt wurde, um erstere Mineralien 
zu gewinnen. 
Als Resultat dieser Zerlegung ergab sich die nachstehende, 
procentische Zusammensetzung des Sandes, wobei der Quarz 
(im vorliegenden Falle 16,63%) als ein unwesentlicher und 
in den einzelnen Proben wechselnder Bestandteil eliminirt 
wurde 1 ): 
Magnetit. 11,1% 
Schwach magnetisches, titansäurereiches Erz 2 ) 10,55 
Nicht magnetisches Titaneisen und durch HCl 
zersetzbare Silikate. 45,71 
Granat.25,54 
Epidot, Turmalin z. Th., Augit, Amphibol und 
Olivin .0,51 
Zirkon, Rutil und Turmalin z. Th. . . . 6,59 
100,00 
Da die von HCl zersetzbaren Substanzen (45,71%) der 
Hauptmasse nach aus Titaneisen und zum geringsten Theilo 
aus Serpentin und Olivin bestehen, so setzt sich der Ruden- 
sand dem Gewichte nach aus: 
Eisenerzen ca.64% 
Silikaten ca. 30% 
Anderen gesteinsbildenden Mineralien 6% 
zusammen, weshalb der gebräuchliche Name Magnet- oder 
Titaneisensand durchaus begründet erscheint. Nehmen wir 
nun für die Erze das mittl. spec. Gew. 5,0 und für die 
1) Boi grosser Sorgfalt lässt sich nämlich der Sand quarzfrei von 
seiner Unterlage abheben. 
2) Ob sog. oktaedrisches Titaneisen oder hexagonales Titaneisen 
vorliegt, liess sich an den Körnern nicht entscheiden. 
